ROCHES DÉPOSÉES CHIMIQUEMENT. 197 
2. FER OXYDULÉ COMPACTE (|). Variété à cassure com- 
pacte, à grains fins et brillants, comme celle de l’acier. 
Environs de Bône, Aïn-Mokhra, Djebel Filfilah (Afrique), 
Andalousie, Cap Calamita [île d’'Elbe), Val di Castello (Tos- 
cane), Cogne, Traverselle (Piémont), Taberg (Suède), Da-- 
nemarck, Arendal (Norwége), Belmont (haut Canada). (Cer- 
tains échantillons offrent les deux pôles. Ces variétés sont 
les seules qui fournissent l’aimant naturel.) 
3. FER OXYDULÉ SaABLEux. Cette variété provient de la dé- 
sagrégalion du Fer oxydulé granulaire ou de la destruction 
de certaines Roches micacées au milieu desquelles cette 
substance était disséminée. 
Tunaberg, Aïn Mokhra, île d’Elbe. 
GISEMENT ET HISTOIRE. 
Le Fer oxydulé, dont la description devrait figurer parmi 
les Roches métamorphiques, existe dans la nature en grandes 
masses à l’état de filons ou en couches suhordonnées aux 
Schistes cristallins. 
Au cap Calamita, dans l’île d’Elbe, cette substance, accom- 
(1) Nous donnons, d’après M. Berthier, la composition des Fers oxy- 
dulés provenant de diverses localités : 
Suède, Villa-Ricca. La Plata. Claintonville. Villefranche. Le Vigan. 
Protoxy. de fer 0,31 0,28 0,186 0,179 0,262 0,223 
Peroxy. de fer. 0,69 0,72 0,818 0,818 0,585 0,497 
Gangue . ..... > » 0,006 0,003 0,153 0,280 
1,00 1,00 1,000 1,000 1,000 1,000 
Fonte à l'essai. » » 0,720 0,705 0,610 0,530 
Analyse de quatre minerais de Fer oxydulé des environs de Bône 
(province de Constantine). 
"al 2 3 4 
Peroxyde de fer. . .... 58,37 61,49 61,93 65,6 
Protoxyde de fer . ... 26,20 27,60 27,80 29,6 
Cabonate de chaux, . . 5,20 » 0,50 0,6 
Carbonate de magnésie 0,60 0,30 » 2,4 
BAR EN JS HER 1,00 6,00 4,20 0,4 
Aluminezstsls /rateterhe 4,60 2,00 1,20 1,4 
BA. = et 2 s rs 4,00 2,61 2,70 » 
Perte d'analyse. . . .. 0,03 » 1,67 » 
100,00 100,00 100,00 100,0 
Fonte à l'essai . , ... (60,00 62,05 62,00 68,0 
